— ' 10 - 



Bei 100° C. ging 0.57 °/ H 2 fort. Thonerde war nicht vorhanden. 

 G. = 3.326. 



V. d. L. : Natriumflamme und Eisenreaction; schmilzt schwierig zu 

 einem blasigen, schwarzen, stark magnetischen Glas. Das Pulver ist in 

 allen Säuren unlöslich. 



Unerklärt bleibt die Entstehungsweise des Minerals, denn einerseits 

 erscheint es in den zersetzten Gesteinen als ein Zersetzungsproduct, 

 andererseits trägt es im frischen Granit durchaus den Charakter der Ur- 

 sprünglichkeit. 



4. Balvraidit: Dies blass purpurbraune, zuckerkörnig krystalline 

 Mineral fand sich im körnigen Kalk in der Nähe des Dorfes Balvraid im 

 Glen Beg des Glen Elg, Invernessshire , mit blauem Necronit, Biotit und 

 dem zu erwähnenden wasserhaltigen Labradorit. H. = 6. G. = 2.905. 

 Die Farbe schwankte etwas in Tiefe, jedoch nicht im Ton. Im Ganzen 

 war die Ähnlichkeit mit Bytownit treffend. 



Die Analysen ergaben: 



Dunkle Var. 



Lichte Var. 



SiO 2 



46.04 



46.17 





A1 2 3 



20.11 



20.95 



22.28 



Fe 2 3 



2.52 



1.86 



1.95 



MnO 



0.78 



0.84 



0.66 



CaO 



13.47 



13.25 



13.93 



MgO 



8.30 



7.36 



8.20 



K 2 



1.36 



1.56 • 





Na 2 



2.72 



3.25 





H 2 



4.71 



4.90 



4.80 





100.01 



100.14 



Unvollst. 



V. d. L. : Schmilzt unter Schäumen zu einem blasigen blassblauen 

 Glas. Unter dem Mikroskop schien das Mineral homogen zu sein. 



Eine einfache Formel Hess sich nicht deduciren. 



5. „Hydrated Labradorite": Eine eigentliche Verwitterung war 

 nicht offenbar, vielmehr erschien das weisse, gebleichtem Wachs ähn- 

 liche Mineral frisch, mit flach faseriger Structur ; selten körnig. Die Spal- 



tungsflächen waren stets gekrümmt. G. = 2.708. 



Zusammensetzung: SiO 2 ... 49.33 



A1 2 3 . . . 26.70 



Fe 2 3 . . . 0.25 



CaO ... 11.02 



MgO . . . 0.07 , 



K 2 . . . . 2.59 ' 



Na 2 . . . 5.25 



H 2 . . . . 4.85 



100.0*6 



